— 40 - 



Von diesen habe ich 4 verschiedene Exemplare, von 

 jedem Lao;er 2 der chemischen Analyse unterworfen, von 

 welchen ich nebst der oryktoo;nostischen Beschreibung die 

 gewonnenen Resultate hiermit vorlege. 



A. Kohlen aus dem Rudolphilager. 



1. Farbe bräunlichschwarz, Strich und Pulver braun, 

 Glanz matt. Textur ausgezeichnet feinfaserig, Längenbruch 

 schiefrig, «ach dem Verlauf der Fasern, Querbruch uneben, 

 flachmuschlig. An den Absonderungsflächen sind deutliche 

 Spuren von Schwefelkies wahrnehmbar. Die Kohle übrigens 

 an der Luft gröstentheils beständig. 



Specifisches Gewicht 1,285. 



Zu feinem Pulver zerrieben und das Pulver in einem über 

 geschmolzenes Chlorcalcium geleiteten ununterbrochenen 

 Luftstrom bei + 100" getrocknet, verloren 3,881 Grammen an 

 Gewicht 0,725, was in 100 Theilen einem Wassergehalt von 

 18,68 entspricht. 



0,845 Gmm. getrocknete Kohle in einem bedeckten 

 Tiegel geglüht, verloren an Gewicht 0,415. Die Kohle ent- 

 hält demnach in 100,00 Theile 49,11 Gewichtstheile, durch 

 Glühhitze austreibbare Bestandtheile. Der Rücktand war 

 pulverig, ohne allen Znsammenhang. Die Kohle ist demnach 

 eine Sandkohle und zurCokebereitung untauglich. 



Elementar analyse. 



0,598 Gmm. getrocknete Kohlen gaben verbrannt 1,525 

 Gmm. CO^ -I- 0,251 HO. und hinterliessen 0,014 qmm. Asche. 

 Dies entspricht 0,41598 Gmm. C + 0,02788 H + 0,14014 ; 

 oder in 100,00 Theilen einer aschenfreien Kohle: 

 71/23 C. 

 4,77 H. 

 24,00 0. 

 100,00 

 Die Asche in Procenten berechnet, gibt für diesen Ver- 

 such 2,34. 



In einem zweiten Versuch gaben 0,735 Gmm. Kohle 

 CO j +0,301 HO und hinterliessen 0,018 Gmm. Asche. Dies 



